DAL LAGO MAGGIORE AL LAGO I)' ORTA. 35 



nuclei e vene di calcite , mosche di silice quarzosa , traccie di 

 calcopirite sparse qua e là in pagliuzze e venature iridescenti 

 che appena si scorgono ad occhio nudo. La struttura è cristal- 

 lina, lamellare; il colore varia dal rosso-bruno al nero lucente, 

 con riflessi giallo-colofonia, simili a quelli della blenda gialla. 

 Di quest' ultimo colore si mostrano tutte le laminette sottili, 

 esaminate sotto al microscopio e, quando la luce sia polarizzata, 

 offrono i caratteri della cristallizzazione monometrica. La massa 

 minerale ha l'aspetto metallico, la superficie splendente, striata 

 e tutto accenna ad un lavoro di cristallizzazione molto avan- 

 zato; tuttavia veri cristalli non ho potuto rintracciarne. La 

 sfaldatura è facile secondo diversi piani; ma difficilmente si 

 giunge al rombododecaedro proprio della blenda, perchè il mi- 

 nerale fragile, friabile si riduce in frammenti ed anche in pol- 

 vere, la quale è sempre di color rossiccio. La durezza è 4; il 

 peso specifico 4,01. La marmatite si scioglie nell'acido cloridrico, 

 lasciando qualche residuo; al cannello non si fonde, ma si rico- 

 pre di una pellicola lucente, di color giallo dorato e, quando la 

 fiamma è molto energica, gli spigoli si rammolliscono e si atton- 

 dano. Sul carbone, con carbonato di soda, fonde, sublima, dà 

 aureola gialla a caldo, bianca a freddo, che prende un bel color 

 verde sotto l'azione del nitrato di cobalto. La perla di borace, a 

 fiamma riducente, presenta una debole colorazione verde bot- 

 tiglia. 



L'analisi quantitativa, eseguita su due grammi di blenda scelta, 

 mi ha fornito i seguenti risultati centesimali: 



Zinco 59,79 



Ferro 5,75 



Antimonio 0,92 



Zolfo 33,21 



Perdite 0,33 



100,00 



